2ii 
de ácido nítrico y 4 de ácido sulfúrico. Se lavó la cápsula de 
calcinación, primero con 2 centímetros cúbicos de ácido clo- 
rohídrico, y luego con 5 de agua, que se agregaron á la diso- 
lución del mineral. Se evaporó á sequedad en baño de arena, 
se calcinó al calor de la lámpara, y se separó la cápsula del 
fuego cuando cesaron los vapores de ácido sulfúrico. Se di- 
solvió, la masa seca, en agua, se filtró, se lavó tres veces, y 
completando el volúmen de 200 centímetros cúbicos, se agre- 
garon 20 de ácido nítrico normal, y se espuso á la corriente 
de una balería de 3 elementos de Daniel 1 , que llevaba tres 
dias de trabajo. Nos hemos servido de este aparato, como 
prueba, en esta y en otras varias ocasiones. En 34 horas se 
terminó el ensayo, dando á razón de 36,60 por 100, corres- 
pondiente á la fórmula 10 C u 1 S + S b S'\ Del mismo modo 
se ensayan todos los cobres grises y piritosos, y las matas 
crudas ó calcinadas. Un ejemplar de cobre gris de la mina 
Nena, en Capileira (Sierra-Nevada), dió 20,70 por 100 de 
j cobre. 
15. Cobres carbonatados , verdes y azules, oxídulo de co- 
: breó cobre rojo. Se sigue exactamente el procedimiento des- 
I crito en el número precedente, inclusa la calcinación, con la 
cual se elimina el azufre, ácido carbónico y el azogue, si es- 
tuvieran mezclados con cinabrio. Se han ensayado minerales 
| de esta clase, que han dado de 2 á 18 por 100. 
16. Aguas vitriólicas, procedentes de la cementación ar- 
tificial que se practicaba en Riotinlo cuando las minas perte- 
necían al Estado. (Sulfatos de hierro, sulfato de cobre y de 
zinc, principalmente.) Se siguió el procedimiento descrito en 
la pág. 109, dando por resultado l gr ,460 de cobre por 100 
centímetros cúbicos de disolución, ó 14 gr ,600 por litro, ó 
14 k,1 t 600 grs por metro cúbico. 
17. Escoria de fundición de minerales de cobre, en horno 
de cuba. De lestura vitrea y color negro. Se disolvieron 2 
gramos, siguiendo el procedimiento descrito en la pág. 200. 
Terminó el ensayo en 18 horas; y aunque no dió mas que á 
razón de medio por 100, la plancha de platino salió perfecta- 
mente teñida de cobre. 
18. Escoria procedente de la fundición de barrillas de 
